SUR 



L'ELASTICITE DES METAUX 



PAR 



A. Kupirer. 



PREMIERE PARTIE. 



(Lu le 1. Décembre 1848.) 



Les expériences, dont je communique ici les résultats, ont été faites au dépôt des poids 

 et mesures confié à ma surveillance. Ce nouvel établissement a été créé par le ministère 

 des finances, non seulement pour y déposer les étalons des poids et des mesures de 

 Russie et les copies de ceux de tous les états de l'Europe (*), mais aussi pour fournir 

 un local convenable à l'étude des métaux, dont les étalons des mesures linéaires sont 

 confectionnés, relativement à celles de leurs propriétés, qui peuvent avoir une inlluence 

 sur l'exactitude de ces unités. Les plus importantes de ces propriétés des métaux sont 

 indubitablement leur dilatation par la chaleur et leur élasticité; j'ai commencé par l'étude 

 de la dernière, c'est-à-dire de l'élasticité. 



1. Il existe plusieurs méthodes, pour étudier l'élasticité des métaux. Celle, qui con- 

 duit aux résultats les plus exacts, est sans contredit celle qui a été employée par Coulomb 

 (voyez Histoire de l'Académie royale des sciences année 1794); elle consiste à suspendre 

 à fextrémité inférieure du fil métallique, dont on veut étudier l'élasticité, un poids, dont 

 le moment d'inertie est connu, et à le faire osciller. Soit l la long'ueur du fil, / le 

 moment d'inertie du poids (**) , et t la durée des oscillations tournantes du fil, on aura 



n = ^J (1) 



(*) Voyez: Travaux de la Commission pour fixer les poids et mesures de Russie etc. 



(**) Ou, pour parler plus exactement, la somme des momeiis d'iTiertie du poids et du fil; mais ce dernier, 

 étant très faible en comparaison du premier, peut être négligé. 



